ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ “ЁШЛИК-1”

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ РУД

МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ЁШЛИК-1"

Иноят Каримовна Дилмурод Бахтиярович Хусниддин Фахриддинович Умарова Махмарежабов Маматкулов

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

По результатам проведенных опытов было определено, что в основном выход концентрата составлял от 6 до 9% при извлечении меди от 83% до 89%, золота - от 74% до 81%, молибдена - от 80% до 88% в зависимости от используемого типа и расхода реагента-собирателя. Увеличение выхода коллективного концентрата флотации приводит к повышению уровня извлечения ценных компонентов. Анализ полученных данных показал, что руда достаточно эффективно обогащается флотационными методами при всех исследуемых типах собирателей.

Ключевые слова: вещественный состав, выщелачивание, извлечение, вкрапленность, гравитация, месторождения Ёшлик-1.

RESEARCH ON PROCESSING OF COPPER-PORPHYRIC ORES OF THE

"YOSHLIK-1" DEPOSIT

Inoyat Karimovna Dilmurod Bakhtiyarovich Khusniddin Fakhriddinovich Umarova Makhmarezhabov Mamatkulov

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Based on the results of the experiments, it was determined that in general the concentrate yield was from 6 to 9% with the recovery of copper from 83% to 89%, gold - from 74% to 81%, molybdenum - from 80% to 88%, depending on the type used. and the consumption of the collecting reagent. An increase in the yield of the bulk flotation concentrate leads to an increase in the level of recovery of valuable components. The analysis of the data obtained showed that the ore is efficiently enriched by flotation methods for all types of collectors under study.

Keywords: material composition, leaching, extraction, dissemination, gravity, Yoshlik-1 deposits.

ВВЕДЕНИЕ

На основании изучения вещественного состава руды, характера вкрапленности минералов, слагающих исследуемую руду, в качестве основного направления обогащения руды месторождения Ёшлик-1 принята флотация [1-5].

МЕТОДОЛОГИЯ

Схема флотации включает выделение медно - молибденового концентрата и последующую флотацию пирита из хвостов промпродуктовой флотации комплексного цикла. В качестве собирателя испытывались смеси ксантогената с аполярными реагентами, а также проводилось выделение магнитной фракции перед межцикловой флотацией.

ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки технологических свойств руды месторождения «Ешлик» были выполнены опыты флотационного обогащения руды в режиме технологической схемы медной обогатительной фабрики №1 (МОФ-1) АО «Алмалыкский ГМК» в замкнутом режиме. Результаты обогащения исходной руды в замкнутом режиме по флотационной схеме МОФ-1 приведены в табл.1.

Таблица 1

Результаты обогащения исходной руды в замкнутом режиме по флотационной схеме МОФ-1

Наименова-ние продукта Выход, % Содержание, % Извлечение, %

Au, г/т Cu Mo Fe S Au Cu Mo Fe S

Коллектив-ный Cu-Mo концентрат 1,69 29,40 20,17 0,179 32,19 39,33 62,19 81,27 68,85 9,10 24,1

Хвосты 98,31 0,31 0,08 0,0014 5,54 2,13 37,81 18,73 31,15 90,90 75,9

Руда 100,0 0,80 0,42 0,0044 5,99 2,76 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

РЕЗУЛЬТАТ

В результате обогащения руды месторождения «Ёшлик-1» были получены следующие продукты: Коллективный медно-молибденовый концентрат с содержанием меди 20,17% при извлечении 81,27% и выходе 1,69%, золота-29,40 г/т при извлечении 62,19%, молибдена - 0,179% при извлечении 68,85%; хвосты флотации с содержанием меди 0,08%, золота - 0,31 г/т, молибдена - 0,0014% [6-9] Для оценки влияния гравитационного обогащения руды месторождения «Ёшлик-1» на технологические показатели флотации были выполнены опыты, результаты которых приведены в табл.2.

Таблица 2

Результаты гравитационно-флотационного обогащения руды с выполнением Uzbekistan www.scientificprogress.uz Page 642

флотации по схеме МОФ-1

Наименование Вы-ход Содержание, % Извлечение, %

продукта % Au, г/т Cu Mo Fe S Au Cu Mo Fe S

Концентрат 0,07 135,0 3,40 0,017 35,50 28,60 11,98 0,59 0,27 0,42 0,84

гравитации

Коллективный 1,64 26,30 20,30 0,190 33,80 37,30 53,36 80,6 68,51 9,09 25,0

Си-Мо к-т

Суммарный 1,71 30,86 19,59 0,182 33,87 36,94 65,34 81,2 68,78 9,51 25,9

концентрат

Хвосты 98,29 0,28 0,08 0,001 5,60 1,84 34,66 18,8 31,22 90,49 74,1

Исходная руда 100,0 0,81 0,41 0,004 6,08 2,44 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В результате обогащения по гравитационно-флотационной схеме были получены следующие продукты:

- гравитационный концентрат с содержанием золота 135 г/т при извлечении 11,98% и выходе 0,07%, меди - 3,40 % при извлечении 0,59%, молибдена -0,017% при извлечении 0,27%;

- флотационный Cu-Mo концентрат с содержанием меди 20,30% при извлечении 80,62% и выходе 1,64%, золота - 26,30 г/т при извлечении 53,36%, молибдена -0,19% при извлечении 68,51%;

- суммарный концентрат с содержанием меди 19,59% при извлечении 81,21% и выходе 1,71%, золота - 30,86 г/т при извлечении 65,34%, молибдена - 0,18% при извлечении 68,78%;

- хвосты флотации с содержанием меди 0,08%, золота - 0,28 г/т, молибдена -0,0014%.

Сравнительный анализ полученных данных с опытом без предварительного гравитационного обогащения показал, что применение центробежной сепарации в голове процесса позволяет повысить общий уровень извлечения золота в суммарный концентрат на 3,15% и получить гравитационный концентрат с содержанием золота 135 г/т, тем самым снизив циркуляцию золота по флотационной схеме [10-19].

Была проведена серия флотационных опытов по выбору типа и расхода реагента-собирателя для флотации руды месторождения «Ёшлик-1» измельченной до крупности 57% - 0,074мм [20-23].

В качестве собирателя применяли следующие реагенты: ЯН-1, БКК, смесь БКК и ЯН-1 при различных расходах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных опытов было определено, что в основном выход концентрата составлял от 6 до 9% при извлечении меди от 83% до 89%, золота - от 74% до 81%, молибдена - от 80% до 88% в зависимости от

используемого типа и расхода реагента-собирателя. Увеличение выхода коллективного концентрата флотации приводит к повышению уровня извлечения ценных компонентов.

Анализ полученных данных показал, что руда достаточно эффективно обогащается флотационными методами при всех исследуемых типах собирателей.

REFERENCES

[1] Умарова, И. К., Маткаримов, С. Т., & Махмарежабов, Д. Б. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМАНТАЙТАУ. In СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 65-69).

[2] Худояров, С. Р., & Махмарежабов, Д. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ОБОГАТИМОСТИ ПРОБ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМАНТАЙТАУ. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 18-21).

[3] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Солединова, Е. Е. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕТОРОЖДЕНИЯ ТЕБИНБУЛАК. Scientific progress, 2(1), 317-322.

[4] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Сайдирахимова, М. И.

[5] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Ахмедов, Б. М. (2021). ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОЧБУЛАК И КЫЗИЛАЛМА. Scientific progress, 2(1), 749755.

[6] Бекпулатов, Ж. М., Махмарежабов, Д. Б., Умирзоков, А. А., & Кушназоров, И. С. У. (2021). БОЙИТИЛИШИ ^ИЙИН БУЛГАН ОЛТИН ТАРКИБЛИ РУДАЛАРНИ УЗЛУКСИЗ ЖАРАЁН ПРИНЦИПИ БУЙИЧА ФЛОТАЦИЯЛАШНИНГ АМАЛИЙ АХДМИЯТИ. Scientific progress, 2(1), 12661275.

[7] Bekpolatov, J. M., Maxmarejabov, D. B., Pardayev, S. S. O., & Abduraimov, A. X. O. G. L. (2021). CHINORSOY KONI POLIMETAL RUDASINI BOYITISHNING TEXNOLOGIK SXEMASINI ISHLAB CHIQISH. Scientific progress, 2(1), 705-713.

[8] Umarova, I. K., Salijanova, G. Q., & Avinjanova, S. I. (2018). Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit Handiza. Recommended for publication by the Scientific Research Council of the Uni-versity of Petrosani, 05.03. 2019

Recommended for publication by the Academic Board of the Kryvyi Rih National University, Minutes № 7, 26.02. 2019, 286.

[9] Kaprielova, G. V., Umarova, I. K., DZHALILOV, A., & Maksumova, A. S. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE QUATERNARY SALT WITH BENZYL-CHLORIDE. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIIKHIMIYA IKHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 978-980.

[10] UMAROVA, I., JALILOV, B., & TURGUNOVA, S. (2020). FLOTATION PROCESSING OF GOLD-CONTAINING ORE IN THE ANGRENSK ORE FIELD. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES, 113.

[11] UMAROVA, I., AMINJANOVA, S., & IBRAGIMOV, J. (2020). THE STUDY OF THE FEATURES OF THE SUBSTANTIAL COMPOSITION OF COPPER-MOLYBDENUM ORE KALMAKYR DEPOSITS. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES, 144.

[12] Umarova, I. K., & Saidhodjaeva, D. D. (2018). INVESTIGATION OF PECULIARITIES OF EXTRACTION OF VALUABLE COMPONENTS FROM DRAWING TAILS OF COPPER-CONSUMER FACTORY AGMK. Technical science and innovation, 2018(2), 202-207.

[13] Бутаева, Г. С., & Умарова, И. К. (2015). Исследование процесса рудоподготовки для кучного выщелачивания золота. In Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources (pp. 149151).

[14] MAKSUMOVA, A., UMAROVA, I., DZHALILOV, A., & KAPRIELOVA, G. (1983). SYNTHESIS AND STUDY OF POLYMERIZATION OF MONOMERIC QUATERNARY SALT OF N, N-DIMETHYLAMINOETHYLMETACRYLATE WITH ALKYL-HALIDES. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 26(8), 981-983.

[15] ASKAROV, M., MA, A., AT, D., & IK, U. (1978). ACTION D'UN AGENT FLOCULANT CATIONIQUE A BASE DE PRODUITS DE POLYCONDENSATION DE LA DICHLORHYDRINE AVEC LES DIAMINES.

[16] Аскаров, Ж. А., Джалилов, А. Т., Муминов, К. М., & Умарова, И. К. (1973). Способ получения ионитов.

[17] Умарова, И. К., & Маманазаров, Ж. Н. (2015). Технологические исследования полиметаллической проб руды месторождения Чинарсай. In Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources (pp. 186-188).

[18] АБДУРАХМАНОВ, С., АРТЫКБАЕВ, Т., БАЕВ, С. А., УМАРОВА, И. К., ВАЛИЕВ, Х. Р., & ШУКЛИН, А. М. (1991). Способ получения сульфида сурьмы

(У).

[19] УМАРОВА, И. К., ЕДГАРОВ, Н. Н., ДЖАЛИЛОВ, А. Т., & АСКАРОВ, М. А. (1982). Способ получения водорастворимых полиэлектролитов.

[20] ASKAROV, M., DZHALILOV, A., UMAROVA, I., & EDGAROV, N. (1978). FLOCCULATING ACTION OF CATIONIC FLOCCULANTS BASED ON THE PRODUCTS OF POLYCONDENSATION OF GLYCEROL DICHLOROHYDRIN WITH DIAMINES. JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY OF THE USSR, 51(8), 1724-1726.

[21] ASKAROV, M., MA, A., IK, U., & NA, G. (1974). INFLUENCE EXERCEE SUR LES RESULTATS DE LA FLOTTATION PAR UN TRAITEMENT MAGNETIQUE DES PULPES ET PAR L'EMPLOI DE POLYELECTROLYTES SOLUBLES DANS L'EAU.

[22] ASKAROV, M., MA, A., AT, D., & IK, U. (1972). SYNTHESE ET ETUDE DES POLYELECTROLYTES HYDROSOLUBLES A BASE DE CHLORURE DE VINYLBENZYLE.

[23] Умарова, И. К. Конспект лекций «Теория пирометаллургических процессов». АА Юсупходжаев, Мирзажанова СБ-Ташкент: ТашГТУ, 2016 -132 c.

[24] Умарова И.К., Маткаримов С.Т. Разработка технологии флотационного обогащения золотосодержащих руд месторождения Амантайтау // «Обогащение руд» - Санкт-Петербург, Издательский дом «Руда и Металлы», 2020. - №2. - С. 29-33. DOI: 10.17580/or.2020.02.05

[25] Aminjanova S. I., Umarova I.K., Salijanova G.Q., Qalandarov Q.S. Research of the Ore Dressability of the Khandiza Polymetallic Ore Deposit International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 9

[26] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Сайдирахимова, М. И.

[27] Умарова, И. К., Махмарежабов, Д. Б., & Ахмедов, Б. М. (2021). ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОЧБУЛАК И КЫЗИЛАЛМА. Scientific progress, 2(1), 750.